— 2G2 — 



tutte le amalgame la resistenza è sempre inferiore a quella calcolata. A questa 

 regola farebbe eccezione l'ultima amalgama (Sn 10 Hg), per la quale alle tem- 

 perature più elevate q c — ? assume un valore negativo. Questo però è tanto 

 piccolo, da poter entrare nei limiti degli errori di osservazione. 



« Nella tabella II raccolgo tutti i dati che si riferiscono alla temperatura 

 di fusione dello stagno. Per ogni amalgama è notato il volume percentuale 

 di stagno (liquido) in essa contenuto ; segue quindi il valore 



che chiamo coefficiente di variazione della resistenza specifica per effetto 

 della mescolanza dei due metalli, ed il valore del coefficiente di contrazione 



che accompagna la formazione delle amalgame, sempre a 226°, 5 ('). 



Tabella II. 



Valori corrispondenti alla temperatura di 2 2 6° ,5. 





Voi. % 

 Sn 



Q 



X 



, M 



k' 



li' 

 k'c 



k 



Hg 





1,0000 













Sn Hg 20 



5,21 







0,007 









Sn Hg 15 



6,75 



0,750 



0,174 





— 0,000265 



3,4 



0,000774 



Sn Hg 8 



12,11 



0,668 



0,213 



0,012 



- 0,000400 



1,4 



0,000683 



Sn Hg 4 



21,54 



0,595 



0,216 





— 0,000494 



2.5 



0,000584 



Sn Hg 2 



35,46 



0,548 



0,165 



0,018 



— 0,000669 



2,1 



0,000554 



Sn Hg 



52,35 



0,508 



0,100 



0,011 



— 0,000561 



1,4 



0,000456 



Sn 2 Hg 



68,72 



0,477 



0,042 



0,005 



— 0,000740 



1,7 



0,000531 



Sn, Hg 



81,46 



0,452 



0,007 



— 0,003 



— 0,000551 



1,2 



0,000576 



Sn lu Hg 



91,66 



0,425 



0,001 





— 0,000441 



0,9 



0,00068 



Sn 





0,4044 







— 0,00054 





0,00059 



« Nella tabella II sono ancora dati : I valori del medio coefficiente di 

 temperatura le' della resistenza elettrica specifica, calcolato per ogni amal- 

 gama fra le temperature estreme notate nella tab. I; il rapporto fra tale 

 coefficiente H e quello k c ' calcolato in base alle resistenze specifiche q c dedotte 

 colla espressione (A) ; ed in fine il coefficiente di temperatura h della resi- 



(!) Calcolo ,u in base ai risultati dello studio della dilatazione delle amalgame fatto 

 dal Cattaneo; vedasi Atti E. Acc. delle Scienze di Torino. Voi. XXV, marzo 1890. Perle 

 amalgame Sn Hg 8 , Sn Hg 20 lo studio fu fatto attualmente dal Cattaneo stesso. 



